60 
Technische und Handels-Botanik. 
eingeklemmt, der eine an ein Säulchen befestigt, dem anderen ein Wage¬ 
schälchen angehängt und in letzteres allmählich Gewichte bis zum Reissen 
des Haares gelegt. Die Belastung begann mit 0.05 gr. Die Gewichte des 
unteren Backens und des Schälchens wurden von dem Brutto - Reissgewicht 
abgezogen. Er ergaben sich nun folgende Zahlen: 
Reissbreite Reissfestigkeit 
in Millimeter. (Gewicht in Grammen). 
1. Gossypium herbaceum . . . 0.0240 .... 6.160 
2. „ arboreum . . . 0.0192 .... 4.475 
3. Sea Island. 0.0165 .... 7.075 
4. Algier-Seidenbaumwolle . . 0.0143 .... 2.365 
5. Italienische Baumwolle . . 0.0174 .... 4.232 
6. Ostindische „ . . 0.0195 .... 5.054 
7. Egyptische „ . . 0.0173 .... 8.265 
8. Orleans. 0.0202 .... 7.420 
Aus den Zahlen scheint sich nun keine Beziehung zwischen 
Reissfestigkeit und Reissbreite zu ergeben. Auch die Verhältnisse 
der Wanddicken zu den Reissbreiten wurden ermittelt und es 
konnte nur beiläufig constatirt werden, dass bei gleichbleibender 
Breite und zunehmender Wandstärke die Reissfestigkeit steigt (was 
eigentlich a priori klar ist. Ref.). — Die Bestimmung des 
Festigkeit-Moduls, d. h. jener Grösse, welche den Bruch des 
Materiales pro 1 qu. mm Fläche herbeiführt, unterliegt bedeutenden 
Schwierigkeiten. Es wurden folgende Werth e gefunden: 
Baumwollsorte. 
No. 1 . 
. 2 . 
* 3 . 
* 4 . 
„ 5 . 
■ 6 • 
, 7 • 
„ 8 . 
Bruchbelastung in Kilogramm 
pro 1 □ mm 
(Modul). 
. . . 18.04 
. . . 21.34 
. . . 48.00 
. . . 20.80 
. . . 18.00 
. . . 23.00 
. . . 57.90 
. . . 32.65 
Es haben sonach Sea Island (No. 3) und die egyptische Sorte 
(No. 7) die grösste Reissfestigkeit, was mit den praktischen Erfahrungen 
in vollem Einklänge steht. — Die Versuche werden fortgesetzt. — 
Untersuchung zweier Büttneriaceen - Fasern: 
1. Eriolaena Hookeriana.*) Der Rohstoff besteht aus Bast¬ 
streifen von 1 —1.5 m Länge und 1 — 2 cm Breite, lässt sich in 
3 — 4 dünnere glatte Blätter spalten und erinnert dadurch an den 
in Brasilien zu Cigarrettenpapier verwendeten Bast von Lecythis 
Ollaria L. — 
Er besteht aus einzelnen Bastbündeln, die im Mittel 0.3 mm breit sind. 
Jod färbt dünne Streifen dunkelgelb, dickere holzbraun, zugesetzte Schwefel¬ 
säure färbt dunkler, im durchfallenden Lichte stellenweise grün. Isolirte 
Bastfasern werden durch Einwirkung von Jod und H 2 S04 tief indigoblau. 
Chlorzinkjod färbt rothbraun, schwefelsaures Anilin gelb (Verholzung); 
Cuaxam bringt Quellung, aber keine Lösung zu Stande. Die Bastzellen 
*) Die Verfasser führen keinen Autor dieser Species an. Nach dem 
Prodromus flor. Indiae or. I. p. 70 ist die Art Eriolaena Hookeri von Wight 
& Arnott aufgestellt worden und erscheint auch in Hook er’s Flor. ind. I. 
p. 370 angeführt. Ueber eine technische Verwendung ist in keinem dieser 
Werke etwas angegeben. Ref. 
